12 



0. Mügge, Zur Kenntnis der sog. Dinassteine. 



wesentlich Glas, das aus etwas später verflüssigten, vermut- 

 lich besonders großen Quarzkörnern hervorgegangen zu sein 

 scheint. Noch weiter von der Stalaktitenspitze entfernt 

 stimmt die Zusammensetzung mit der der normalen Dinas- 

 steine überein, namentlich finden sich hier auch wieder die 

 Anhäufungen kleiner Rutile, die in den stärker erhitzten Teilen 

 durchaus fehlten. (Da also das Gemenge Si0 2 + Ti0 2 erst 

 bei höherer Temperatur schmilzt als das reine Si0 2 , wird man 

 auf kristalline Mischbarkeit beider bei dieser hohen Tempe- 

 ratur schließen dürfen, die nach der Zusammensetzung der 

 natürlichen Vorkommen bei gewöhnlicher Temperatur nicht 

 vorhanden ist). 



Struktur und Eigenschaften des Tridymit. Der 

 Tridymit zeigt die gewöhnlichen Z will in gs keile (Taf. II 

 Fig. 7), deutliche Drillinge (mit tautozonalen Ebenen 0001), 

 die bei hexagonaler Holoedrie zu erwarten (und makro- 

 skopisch ja sehr gewöhnlich) sind, wurden nicht beobachtet, 

 wohl aber einfache Kristalle. Auffallend selten sind regel- 

 mäßig sechsseitige Durchschnitte, vermutlich deshalb, weil die 

 Tafeln meist stark nach der Kante Zwillingsebene : Basis stark 

 verlängert sind. Er zeigt nirgends die „Ballenstruktur" des 

 Cristobalit. Besonders große, und zwar durchweg einfache 

 Kristalle zeigt ein wohl infolge starker Aufnahme von Eisen- 

 erzteilchen stark zusammengeschmolzener Stein ; die Tridymite 

 haben hier zum z. T. Rahmen- und sog. Doppel-Stiefelknecht- 

 Form und bilden im Durchschnitt ein sperriges Lattenwerk, 

 dessen Zwischenräume z. T. von Glas, z. T. von tiefbraunen 

 Körnern, möglicherweise eisenreicher Pyroxen, ausgefüllt sind, 

 so daß das Ganze typischem Dolerit nicht unähnlich sieht 

 (Taf. II Fig. 8). Diese Form des Tridymit läßt schließen, 

 daß die Schmelze hier erheblich dünnflüssiger geworden ist 

 als sonst ; nicht infolge Erhöhung der Temperatur, denn diese 

 reichte zur Bildung von Cristobalit nicht aus, sondern durch 

 Aufnahme von Eisenverbindungen in die Schmelze, die da- 

 durch zugleich wohl befähigt wurde, alle Spuren von Ti0 2 

 aufzulösen. 



An einem dickeren Schliff, dessen Dicke an 6 Stellen 

 mittels AßBE'schem Mikrometer genau bestimmt war, wurden 

 die maximalen Doppelbrechungen an jenen 6 Stellen mit 



